13 



Omstændigheder maae antages at have væsenthg Indflydelse paa 

 Omdannelsens Omfang. Saaledes vandt 0.714 Grm. Kalk ved 

 Opvarmning i Kulsyrestrnninu'D i 14 Timer 0.177 Grm. i Vægt. 

 Dertil svarer 0.225 Grm. Kalk, d. e., af den anvendte Kalk blev 

 31,') pCt. omdannet til normal kulsuur Kalk. Et Tillæg af 

 ll*/3 Time i Forsøgets Varighed forøgede allsaa Procenlmængden 

 af omdannet Kalk med kun 8,5. 



Efter Udfaldet af foranstaaende Forsøg stod der kun tilbage 

 at søge Aarsagen til Kalkens ufuldstændige Omdannelse i et 

 lignende Forhold som det, der finder Sted, naar den behandles 

 med middelmaadig fortyndet Svovlsyre, nemlig deri, at, ligesom 

 den da bedækkes med en Skorpe af svovlsuur Kalk, som skytter 

 Stykkernes ludre mod Svovlsyrens videre Paavirkning, saaledes 

 omgives den ogsaa i Kulsyreatmosphæren med et Lag af kul- 

 suur Kalk, som hindrer Kulsyrens videre Optagelse. Deraf vilde 

 ligefrem følge, hvad der nu ogsaa finder Sled, at Omdannelsen 

 maa skride forholdsviis raskere frem i Begyndelsen end senere 

 hen. Men er samme Forklaring rigtig, da maa man ogsaa 

 vente, at jo mere fordeelt og porøs Kalken er, desto fiildstæn- 

 digere maa den omdannes. 



Da kulsuur Kalk, som ovenfor viist, ikke lider noget Vægt- 

 tab ved den her anvendte Varme, og den aabenbart heller ikke 

 kan have en chemisk Virkning paa den frie Kalk, som kan gjøre 

 Forsøgets Udfald tvivlsomt, har jeg først brugt den til at fordele 

 Kalken, som skulde udsættes for Kulsyren. Af en Blanding, som 

 indeholdt 32.22 pCt. Kalk og 67.78 pCt. fiinl pulveriseret reen 

 Kalkspalh, blev 2.880 Grm., hvori allsaa indeholdtes 0.928 Grm. 

 fri Kalk, i 3 Timer opvarmet i Kulsyren. Vægtforøgelsen ud- 

 gjorde 0.240 Grm. Til denne Mængde Kulsyre svarer 0.306 Grm. 

 Kalk eller 33,1 pCt. af hvad der var anvendt. 



Atter ved et andet Forsøg blev Kalken, som ved den heftige 

 Glødning af den kulsure Kalk allid faaes i en noget sammen- 

 sintret^ kornet Tilstand, vel anvendt alene, men, forinden den 

 v.eiedes , blev den fiint pulveriseret og derefter paany forsigtigt 



